DE L’ARGENT. 
129 
fanl vers 190°, dans une étuve à air sec, et, après son refroidissement, on a 
constaté qu’elle était revenue à son poids initial, preuve que le traitement 
que nous lui avons fait subir, avant de l’employer à l’expérience, lui a donné 
un poids invariable dans les conditions dans lesquelles elle devait servir. 
Nous avons observé que l’argent, à l’état de grenailles, de grains, de 
barreaux, de blocs ou de culots, après avoir subi l’action de la chaleur dans 
le vide, avait perdu sensiblement de son brillant métallique et était devenu 
plus blanc. Les disques provenant de la frappe de barreaux ou de blocs n’ont 
présenté aucune soufflure après l’action de la chaleur; il n’en a pas été de 
même des disques obtenus à l’aide de la frappe de culots fondus au chalu¬ 
meau aérhydrique et refroidis dans le dard du réducteur. Ceux-ci, chauffés 
dans le vide, ont montré des soufflures, tant sur la tranche que sur les faces. 
Ces disques contenaient donc des gaz reclus. 
En agissant comme nous venons de l’exposer, nous avons obtenu les 
résultats suivants : 
I. 
La charge de la nacelle de porcelaine était formée d’un mélange de 
grains et de grenailles d’argent. Le métal avait été affiné à plusieurs reprises 
au chalumeau aérhydrique et refroidi près de son point de solidification avant 
d’être versé dans l’eau, ainsi qu’il est dit dans la notice n° 1, pages 13 et 14. 
a. Poids de la nacelle de porcelaine. 
b. Poids de la nacelle et de l’argent. 
c. Poids de l’argent employé. 
d. Poids de la nacelle et de l’argent, après avoir été 
exposés pendant sept heures, entre le rouge naissant et le 
rouge sombre, dans le vide et refroidis ensuite dans le vide. 
e. Poids de la nacelle, après en avoir retiré l’argent . 
/. Poids de la nacelle traitée à l’acide azotique dilué chaud, 
lavée et séchée ensuite vers 190°. 
d’où une perte de poids de l’argent mis en expérience de . 
Tome XLIX. 
50,443.50 
218,595.00 
168,151.50 
218,586.00 
50,446.00 
50,443.50 
0,011.50 
17 
